( 702 ) 

 tique calciné avec du nitre). Le mercure employé avait séjourné longtemps 

 sous l'acide sulfurique. Les conductibilités sont rapportées à celle du mer- 

 cure niir à 2 1 degrés. 



COSDCCTI- 

 blLITÉ 



Kiain 



TEMPEBATUflE 



I i" l'xpéiiencc. i ,89 

 35go ' a*^ expérience. . 1,88 



' Moyenne 1,88 



une expérience. !)42 

 \ Etat liquide. .. 3,0 

 I État solide. , . . 4i4 

 1 i" expérience. 0,715 

 / 2* expérience. . o/ig^ 



860» . . . . 

 point de fusion 



Plomb 



Bismuth. < 



358". 



S600.. 



[ point de fusion. 



Moyenne.. . . 0,706 



uneexpérience. o,'i96 



I État liquide.. . 0,73 



I État solide. . .. 0,34 



Cadmium.. 



Zinc. 



440° uneexpérience. 3,58 



, . . ( État liquide. . . 2,6 

 point de fusion. < ■ ... , 



"^ ( Elat solide., . . 5,2 



Antimoine. < 



cosmxTi- 



TSUPéBATLRE. DtLITÉ. 



/ 1^^ expérience. 0,961 

 SâS".. ..) 2' expérience. . 0,966 



' Moyenne . . 0,968 



une expérience. 0,771 



Éial liquide. . . 1 ,0 



État solide. ... i ,9 



- expérience. 2,79 

 expérience.. 2,46 



( Moyenne. . . . 2,6a 

 { État liquide. . 2,8 

 ( État solide 5,0 



il''' expérience. 0,790 

 2*^ expérience.. 0,776 

 Moyenne. . . . 0,78^ 

 ( Étal liquide.. . 0,84 

 ! État solide. ... 0,69 



860".. . 

 point de fusion 



440" 



point de fusion 



(;: 



S600. 



, point de fusion. 



» On n'a pu fondre dans la vapeur de cadmium ni le zinc ni le cadmium 

 à cause de l'oxydation. 



» Conclusions. — On a constaté pour l'étain, le plomb, le bismuth et 

 l'antimoine, que la résistance augmente à partir du point de fusion jusqu'à 

 la limite supérieure dont on disposait. L'augmentation totale correspondant 

 à 5oo degrés entre 358 et 860 degrés, divisée par la résistance à 358 degrés, 

 est de o,32 pour l'élain, de 0,24 pour le plomb et de o, 1 8 pour le bismuth, 

 quantités notablement différentes et toutes plus petites que celle que l'on 

 trouve pour le mercure en se servant de son coefficient connu. 



» Pour tous les métaux ci-dessus, il y a une variation brusque de résis- 

 tance correspondant au changement d'état. Pour l'étain, le plomb, le cad- 

 mium et le zinc, la résistance augmente à peu près du simple au double; 

 |)our le bismuth et l'antimoine la variation est inverse, et plus grande pour 

 le bismuth que pour l'antimoine. » 



HiSTOiPii: DES SCIENCES. — Sur quelques turbines décrites et figurées dans des 

 ouvrages du xvi*' siècle. Extrait d'inie Note de M. A. de Caligny. 



« Parmi les roues hydrauliques décrites, en i588, dans un ouvrage 

 de Ramelli, intitulé: Le diverse ed arlificiose machine, etc., il y en a dont 



